l6o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



OÙ à el Ao mesurent respectivement la biréfringence du verre trempé aux 

 instants / et ^ = o. 



est une fonction exponentielle, et T, une fonction linéaire de la tempé- 

 rature. 



Pour chaque température 0, il existe une valeur de o qui représente une 

 biréfringence limite que Ton n'alteindra qu'avec un recuit indéfiniment pro- 

 longé à cette température. Si A^ esl plus petit que o, le verre ne pourra se 

 recuire à la température 0, et sa biréfringence restera constante et égale 

 à Ao. 



Dans nos expériences, la biréfringence A est mesurée sur de petits 

 prismes de verre dont les arêtes ont pour longueur : i*^'" dans le sens de 

 propagation de la lumière; i'™,8 et i'^^"\2 dans le plan perpendiculaire. 



Dans un verre moyen où un efîort de i kg i-cm^ produit une biréfringence 

 de i>,5a.[j.:cm, le retard A correspondrait à une tension, uniforme en grandeur 



et en direction, de — ^ kg : cm-. Etant données les dimensions de nos prismes 



de verre, si l'on admet en outre que les tensions principales au centre du 

 prisme sont parallèles aux arêtes et proportionnelles à leur longueur, 

 la 'biréfringence A correspondrait à une tension double ou triple de la 

 tension uniforme calculée plus haut. De même, la biréfringence limite o 

 doit correspondre, elle aussi, à une tension limite o, comprise entre 2 



ou 3 fois — z ' soit à peu près o kg : cm^. 



Pour un verre de laboratoire de com])Osition centésimale : 



SiO'^=7i,5; AIH)^:=o,3; Fe20^=:u,2; Mn30'»=o,4; GaO=:6,8; 



MgO = o,5; Na-0 — 2o,5; 



les constantes o et T de la loi du recuit ont (Hé trouvées égales à 



»' 



r^ 22 /ji]Lt, T =:. 222 minutes (à4">°)- 



La tension limite o aurait ])Our valeur approchée à 4io° • 2-2 kg/cm-. 

 Il était intéressant de rechercher quelle sorte de déforniation subit le verre 

 sous des elVorls de cet ordre. 



Pour cela, on a pris un lul)e mince du verre de laboialoire analysé plus liaut ; ses 

 diainèlres extérieurs el intérieurs étaient respectivement de 11™™ et 12""". I,a défor- 

 mation était produite par une torsion. J*,lant,d'ôrinée la faible épaisseur, tous les points 

 d'une même section droite supportaient un effort de traction très peu dilFérenl de 

 l'effort langentiel à la surface. Le tube était chaun'é sur une partie de sa longueur dans 

 un four électrique à résistance et la température était mesurée au milieu du tube au 



